14 K. F. Slotte. 



(len hier und in der vorigen Mittlieilung nacli (13) und (14) berechneten 

 Werthen, so bekommt man 



nach (13): ff, = 0,371, 



nach (14): a„ = 0,318, i 



und diese Zahlen sind von den Werthen, die ausgeführte Versuche für Eisen 

 und mehrere andere Metalle ergeben haben, nicht viel verschieden. 



Für alle drei hier untersuchten Metalle liegen die nach (14) berechneten 

 Wertlie von ö„ den aus zuverlässigen Versuchen hervorgehenden Werthen näher 

 als die Wertlie, welche man aus (13) bekommt. Auch für die von uns bei 

 den früher beschriebenen Versuchen benutzten Drähte ergiebt sich, wenn man 

 nui- die Mittelwerthe in Betracht zieht, ein hiermit übereinstimmendes Resultat. 

 Als Mittel von o'„ bekommt man nämlich für diese Drähte nach (13) 0,4, 

 nach (14) U,354 und aus den Bestimmungen des Elasticitäts- und Torsionsmo- 

 dules 0,291. Auf Grund dieser Ergebnisse dürfte man berechtigt sein zu 

 schliessen, dass die Formeln (12) und (14) mit der Wirklichkeit im besserem 

 Einklänge seien als die Formeln (11) und (13). 



Für die von uns früher untersuchten Drähte berechneten wLr auch die Weithe 

 von c aus (11) und (12), um dieselben dann zur Bestimmung der Schmelz- 

 punkte nach (17) zu verwerthen. Da man jedoch auf den oben angeführten 

 Gründen mit den Beobachtungsthatsachen besser übereinstimmende Resultate 

 aus Formel (12) erwarten darf, so werden wir jetzt zum genannten Zweck 

 nur diese Formel anwenden. Die Werthe der darin vorkommenden Constanten 

 e,,, «„, Cp und h für die hier untersuchten Metalle erhalten wir aus der letzten 

 Tabelle. Für Silber setzen wir 6„ = 0,362, welcher Werth aus unseren Beob- 

 achtungen hervorgeht und vom walu-en Werthe nicht viel abweichen kann; 

 wir bekommen dann fj,, — 3(1- — 26„) = 0,828. Für Platin und Eisen wer- 

 den wir, wie früher, e,, = 0,3 annehmen und erhalten hiermit ft,, = 1,2. Die 

 Formel (12) giebt dann folgende Werthe von c: 



Silber . . . 0,000167, 

 Platiu . . . 0,000043, 

 Eisen . . . 0,000081. 



Die Berechimng der Schmelzpunkte nach Formel (17) giebt uns eine gute 

 Contrôle der Avichtigsten Voraussetzungen, welche wir über die Molecularbewe- 

 gung und die Elasticität der Metalle gemacht haben. Wir werden uns daher 

 bei dieser Berechnung nicht auf die drei hier untersuchten Metalle beschrän- 



T. XXIX. 



